( 7^4 ) 

 tate du dépôt positif ne diffère pas au qualrième chiffre de la moyenne 

 de la densité du plomb de l'azotate du dépôt négatif. 



» Cette expérience est encore propre à montrer le caractère élémentaire 

 du plomb. Si le plomb était composé de deux éléments, ces deux éléments 

 ne donneraient pas les mêmes azotates ; ils n'auraient pas la même densité, 

 la même tendance galvanique. 



)) Neuvième expérience. — On place dans une nacelle en charbon six 

 demi-balles de plomb pauvre. On fait passer dans le métal le courant de 

 trois cents éléments réunis en trois séries de cent. I>es balles de chaque 

 pôle fondent d'abord; après quelques minutes tout est fondu. 



» Le passage du courant dure quarante minutes, puis on enlève succes- 

 sivement du circuit la première, la deuxième et enfin la troisième série. Il 

 s'écoule environ douze minutes pendant cette rupture successive du cou- 

 rant, temps suffisant pour la solidification totale du métal, tenu sous l'ac- 

 tion du courant. % 



» On détache du pôle positif et du pôle négatif un fragment équivalent à 

 environ une demi-balle. On dissout chaque fragment dans l'acide azotique 

 pur étendu de son volume d'eau. 



» Le nitrate positif donne des octaèdres régiiliers; quelques-uns de ces 

 cristaux présentent des faces creuses à la manière des trémies, ce qu'on 

 rencontre souvent dans le système régulier (alun, sel marin, etc.). 



» Le nitrate négatif offre les mêmes octaèdres avec quelques cubo-oc- 

 taèdres. 



» Dixième expérience. — Cette expérience est la répétition de la précédente, 

 avec quelques changements. Un petit barreau de plomb retiré de l'acétate 

 est placé dans une nacelle en porcelaine non vernissée. On maintient par 

 la chaleur le plomb fondu pendant trois heures; le courant de deux cents 

 éléments réunis en deux séries de cent, traverse le métal pendant ce temps. 

 Une boussole des tangentes au diamètre de 45 centimètres marque 63° \ au 

 commencement de l'expérience, après quelques minutes 65° |^, à la fin 

 48° j. On enlève peu à peu les charbons rouges qui entourent la nacelle, 

 puis une des séries , puis l'autre ; le plomb se refroidit lentement sous 

 l'action du courant. De cette manière, si le courant a déterminé un chan- 

 gement quelconque dans le métal, ce changement doit se maintenir jusqu'à 

 l'entière solidification. 



» L'abaissement considérable de l'intensité de la pile tient à ce que le 

 circuit, composé uniquement de parties métalliques, n'oppose qu'une 

 faible résistance au courant. L'action chimique dans l'intérieur de la pile 



